<p><b>金鋁合金</b>是金和鋁形成的合金，是一類金屬間化合物。這類化合物和各自的金屬相比有著不同的性質，會導致微電子器件打線接合出現問題。最常見的兩種化合物是Au<sub>5</sub>Al<sub>2</sub>和AuAl<sub>2</sub>，它們可以在較高的溫度（&gt;340 °C）下形成。金鋁合金可以被四種鹵素腐蝕，有人對其與碘的反應做了研究，碘與Au<sub>x</sub>Al<sub>y</sub>中的鋁反應，生成AlI<sub>3</sub>，金也會反應生成AuI，但AuI會迅速和鋁發生置換反應，還原出金。在水和氧的存在下，AlI<sub>3</sub>進一步轉化為Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>或Al(OH)<sub>3</sub>。</p>


<h2><span id=".E7.99.BD.E7.96.AB"></span><span id="白疫">白疫</span></h2>
<p><b>白疫</b>既是化合物Au<sub>5</sub>Al<sub>2</sub>的名稱，也是這種化合物在意料之外生成所帶來的問題。Au<sub>5</sub>Al<sub>2</sub>的電導率低，在接頭處生成會使電阻升高，可能引起電子器件失效。當金和鋁接觸時，Au<sub>5</sub>Al<sub>2</sub>在125 °C時便可形成，並且隨著溫度的升高，形成速度加快；隨著時間的延長，會有其它相（如Au<sub>4</sub>Al、Au<sub>2</sub>Al）生成。</p>
<h2><span id=".E7.B4.AB.E7.96.AB"></span><span id="紫疫">紫疫</span></h2>
<p><b>紫疫</b>對應的化合物是AuAl<sub>2</sub>，又稱<b>紫金</b>，於1892年被發現，它可由78.5%的金和21.5%的鋁（均為質量比）反應得到。AuAl<sub>2</sub>是金鋁金屬間化合物中最穩定的物種，熔點高達1060 °C。它在生成時體積變小，在金鋁界面產生空腔。也有文章研究了紫疫形成過程的力學性質變化。AuAl<sub>2</sub>和同族的Ga、In的金屬間化合物AuGa<sub>2</sub>、AuIn<sub>2</sub>一樣，具有螢石（CaF<sub>2</sub>）結構。</p>
<h2><span id=".E5.85.B6.E5.AE.83.E5.8C.96.E5.90.88.E7.89.A9"></span><span id="其它化合物">其它化合物</span></h2>
<p>金和鋁還能形成其它化合物：</p>
<ul><li>Au<sub>8</sub>Al<sub>3</sub>：可由金屬單質直接化合得到，CAS號37352-45-7。</li>
<li>Au<sub>4</sub>Al：黃褐色固體，密度16.52 g/m<sup>3</sup>，晶胞體積 331.5 Å<sup>3</sup>，CAS號12003-05-3。</li>
<li>Au<sub>2</sub>Al：灰色固體，密度14.53 g/m<sup>3</sup>，晶胞體積176.2 Å<sup>3</sup>，CAS號12250-39-4。該化合物已知有三種相，如高溫下的MoSi<sub>2</sub>晶型以及另外兩種正交的扭曲MoSi<sub>2</sub>晶型。</li>
<li>AuAl：白色固體，密度10.94 g/m<sup>3</sup>，晶胞體積135.3 Å<sup>3</sup>，CAS號12250-38-3。該化合物具有單斜晶系，扭曲的MnP晶型。</li></ul><p>金和鋁除了形成金屬間化合物外，其陰離子簇或陽離子簇也有報導。金屬間化合物及簇合物已有用於一氧化碳催化氧化的研究。</p>
<h2><span id=".E5.8F.A6.E8.A7.81"></span><span id="另见">另見</span></h2>
<ul><li>錫須</li></ul><h2><span id=".E5.8F.82.E8.80.83.E6.96.87.E7.8C.AE"></span><span id="参考文献">參考文獻</span></h2>

<h2><span id=".E6.8B.93.E5.B1.95.E9.98.85.E8.AF.BB"></span><span id="拓展阅读">拓展閱讀</span></h2>
<small></small><p><small></small>
</p>
**金鋁合金**是金和鋁形成的合金，是一類金屬間化合物。這類化合物和各自的金屬相比有著不同的性質，會導致微電子器件打線接合出現問題。最常見的兩種化合物是 Au5Al2 和 AuAl2，它們可以在較高的溫度（>340 °C）下形成。金鋁合金可以被四種鹵素腐蝕，有人對其與碘的反應做了研究，碘與 AuxAly 中的鋁反應，生成 AlI3，金也會反應生成 AuI，但 AuI 會迅速和鋁發生置換反應，還原出金。在水和氧的存在下，AlI3 進一步轉化為 Al2O3 或 Al (OH)3。

## 白疫

**白疫**既是化合物 Au5Al2 的名稱，也是這種化合物在意料之外生成所帶來的問題。Au5Al2 的電導率低，在接頭處生成會使電阻升高，可能引起電子器件失效。當金和鋁接觸時，Au5Al2 在 125 °C 時便可形成，並且隨著溫度的升高，形成速度加快；隨著時間的延長，會有其它相（如 Au4Al、Au2Al）生成。

## 紫疫

**紫疫**對應的化合物是 AuAl2，又稱**紫金**，於 1892 年被發現，它可由 78.5% 的金和 21.5% 的鋁（均為質量比）反應得到。AuAl2 是金鋁金屬間化合物中最穩定的物種，熔點高達 1060 °C。它在生成時體積變小，在金鋁界面產生空腔。也有文章研究了紫疫形成過程的力學性質變化。AuAl2 和同族的 Ga、In 的金屬間化合物 AuGa2、AuIn2 一樣，具有螢石（CaF2）結構。

## 其它化合物

金和鋁還能形成其它化合物：

* Au8Al3：可由金屬單質直接化合得到，CAS 號 37352-45-7。
* Au4Al：黃褐色固體，密度 16.52 g/m3，晶胞體積 331.5 Å3，CAS 號 12003-05-3。
* Au2Al：灰色固體，密度 14.53 g/m3，晶胞體積 176.2 Å3，CAS 號 12250-39-4。該化合物已知有三種相，如高溫下的 MoSi2 晶型以及另外兩種正交的扭曲 MoSi2 晶型。
* AuAl：白色固體，密度 10.94 g/m3，晶胞體積 135.3 Å3，CAS 號 12250-38-3。該化合物具有單斜晶系，扭曲的 MnP 晶型。

金和鋁除了形成金屬間化合物外，其陰離子簇或陽離子簇也有報導。金屬間化合物及簇合物已有用於一氧化碳催化氧化的研究。

## 另見

* 錫須

## 參考文獻

## 拓展閱讀
12004-03-4